474 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES 
Catalyseurs 
Témpérature où 
commence la 
réaction 
Vitesse par mi- 
nute du gaz dé- 
gagé à 370® 
Ethylène 
pour % 
Phosphate hicalcique 
330“ 
2 
98,7 
Phosphate tricalcique 
3“2U 
9 
98,5 
Phosphate bimagnésien 
320 
8 
99 
Phosphate d’Alumine 
320 
9 
99,5 
Pyrophosphate magnésien 
280 
18 
99,3 
Silice précipitée 
280 
16 
99,5 
Silicate d’Alumine 
270 
54 
99,5 
Argile à modeler 
270 
52 
97,8 
Sulfate d’Alumine anhydre 
265 
75 
99,5 
Alumine précipitée 
250 
90 
99,5 
D’après ce tableau, l’Alumine précipitée occuperait 
le premier rang, mais à la condition qu’elle soit pré- 
parée avec les précautions minutieuses indiquées par 
Senderens (1). Aussi estime-t-il qu’il est préférable, 
dans la plupart des cas, de se servir du Sulfate d’Alu- 
mine anhydre, du silicate d’Alumine pur ou, à son 
défaut, de l’argile, qui donnent, le premier surtout, des 
résultats presque aussi bons que ceux de l’Alumine et 
avec une plus grande sécurité. 
§ IV. Produits de déshydratation 
En se servant des catalyseurs précédents Senderens 
a préparé de nombreux produits de déshydratation, 
comme le montre le tableau ci-après : 
Matière première 
Éthanol 
Propanoh 
Propanob 
Butanoh 
Méthylj propanoh 
ïriméthyl carbinol 
Produit obtenu 
Éthylène 
Propylène 
Propylène 
Butène, et isohulylène 
Butène, et isohulylène 
Isobutylène 
(1) Cf. Ann. ciiim. phys., avril 1912, p. 476. 
